598 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



» Les aciers réversibles se divisent en trois classes : de 29,07 jusqu'à 

 une teneur comprise entre 35,70 et [.\'S,ol\, la force portante calculée est 

 supérieure à la force portante trouvée, d'où l'on peut conclure que, ici 

 encore, les transformations sont incomplètes à la température ordinaire, 

 comme l'avait d'ailleurs prouvé M. Dumont; de l\'i,ol\ à 76,70, on observe 

 le fait inverse; au-dessus de 88,95, la force portante calculée redevient 

 un peu supérieure à la force portante trouvée, ce qui coïncide avec un 

 retour d'hystérèse. 



)) En somme, pour les aciers réversibles non affectés d'hystérèse et dont 

 les transformations sont terminées à la température ordinaire, les choses, 

 en tenant compte des causes d'erreur, se passent à peu près comme si l'on 

 avait affaire à de simples mélanges de fer et de nickel. Or, sur les trois échan- 

 tillons étudiés par MM. Nagaoka et Honda, il y en a deux (29 et 36 de 

 nickel) pour lesquels les transformalions sont certainement loin d'être 

 terminées à la température ordinaire et, pour le troisième (46 de Ni), 

 l'achèvement des transformations n'est probablement pas encore total, 

 mes barrettes à 43, o4 et même à 49'45 montrant encore une force coerci- 

 tive notable. Je suis donc tout à fait d'accord avec M. Guillaume sur l'in- 

 terprétation des faits observés dans l'étude de la magnétostriction. Pour 

 tirer de ces recherches des renseignements sur la théorie des alliages réver- 

 sibles, il faudrait étendre les expériences sur les types à haute teneur en 

 nickel, c'est-à-dire jusqu'à 80 ou 90 pour 100. On déciderait peut-être ainsi 

 la question de savoir si ces alliages sont des cristaux mixtes de fer et de 

 nickel, ou s'il existe un composé Ni'Fe dont l'existence n'est pas impos- 

 sible, en raison du maximum de la courbe des points de transformation. « 



CHIMIE MINÉRALE. — Étude des transformations des aciers par la mé- 

 thode dilatométrique . Note de MM. Georges Charpy et Louis Grexet, 

 présentée par M. H. Moissan. 



(c Les transformations que subissent à haute température les alliages 

 ferreux ont été étudiées surtout par la méthode pyrométrique établie par 

 M. Osmond et modifiée par M. Roberls-Austen, qui consiste à relever les 

 dégagements ou absorptions de chaleur qui se produisent au cours du 

 refroidissement ou de réchauffement d'un fragment de métal. L'étude des 

 dilatations permet de suivre de plus près les transformations du métal, 

 d'opérer avec une vitesse aussi faible qu'on le veut, et même à température 



